KARATERISTIK BAJA TULANGAN POLOS PADA MUTU BETON K 175 TEBAL SELIMUT 3 CM TERBAKAR DENGAN DURASI YANG BERBEDA
Ukiman,  Setio Utomo, Hartono, Imam Nurhadi, Pentardi Rahardjo
Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang Jln. Prof. H. Sudarto, S.H. Tembalang, Semarang 50275 Telp. (024) 7473417 Email : jwahana_tspolines@yahoo.com

## Abstract
Concrete is  a building  material that is  inexpensive and easily compacted or made, can  meet  their  needs  both  in  terms  of  strength  and  in  terms  of  span  length dimensions required. Advances in technology and the improvement of public welfare encourage  residential  development  into  a  multi-storey  building  lots  (flats)  with reinforced  concrete  products.  The  rapid  development  of  home  stores,  or  so-called good-story  office  two  (2)  or  (three)  were  not  followed  appropriate  equipment  for anticipated  fire  hazard.  So  sometimes  when  there  is  a  fire  and  in  addition  to material losses also no casualties. Concrete is known material which is resistant to fire  when  it  burns  for  a  long  time  and  high  temperatures  will  be  damaged (compressive  strength  is  going  down),  certainly  in  reinforced  concrete  yuga  will occur  such  things,  besides  the  concrete  was  broken  of  course  steel  reinforced  also damaged / decrease its tensile strength. Moreover, the reinforcing steel  material is heat conducting material and when at certain high temperatures will melt and fuse so liquid. So that the structure of reinforced concrete as a building component when exposed to heat of fire with high temperatures and a long duration will decrease the tensile  strength  of  steel  reinforcement  will  bepengaruh  on  the  stability  of  the building structure construction. As a result of the reinforced concrete structure with concrete cover thickness of 3 cm if burned by hot embers will decrease the strength of  the  quality  of  concrete  K  175  if  burned  to  4  hours  more  will  lose  compressive strength of up to 52% and the loss of value of tensile strength in the reinforcing steel to  22%.  This  assessment  is  on  post-burn  conditions  (specimen  cold  conditions).  In the burn duration to 8 hours, the compressive strength of concrete K 175, a loss of power by 67% and the loss of tensile strength grades of reinforcing steel at 24.16% (specimen cold conditions or post-combustion testing).
Kata kunci : beton, baja tulangan, rusak, durasi bakar

## PENDAHULUAN
Bahan  utuk  pembuatan  beton  sangat banyak  terhampar  dimuka  bumi  ini, bahan  beton  seperti  batu  pecah,atau split  dari  hasil  pemecahan  batu  baik
secara  manual  ataupun  mesin  dengan ukuran  yang  berbeda  serta  pasir  alami maupun  serbuk  dari  hasil  pemecahan batu.  Secara  sederhana  beton  dapat dikatakan  material  campuran  dari
agregat kasar (batu pecah) dan agregat halus (pasir) yang ditambah semen dan air  diaduk  hingga  homogeny  dan mengeras dalam waktu tertentu (proses kimia). Nilai kekuatan serta daya tahan (durability)  dari  beton  merupakan fungsi dari banyak hal  antara lain forsi campuran  bahan,  mutu  dasar  bahan, cara  pelksanaan  serta  perawatannya. Keunggulan bahan beton adalah mempunyai  nilai  kuat  tekan  yang tinggi  dan  kekurangannya  adalah  nilai karateristiknya yang rendah disbanding kuat tekannya. Selain itu untuk ukuran terlebih ukuran panjang dapat disesuaikan  dengan  panjang  bentang bahan komponen konstruksi yang akan dibangun/dibuat walaupun bahan beton ini  berat,  tetapi  dalam  pembuatan komponen  bangunan  dapat  bertahap kerena  sifat  semen yang  mulai mengeras setelah lebih kurang satu jam jadi adukan (waktu setting time).
Kemudahan  dalam  pembuatan beton,  dimensi  ukuran  yang  dapat mencukupi  kebutuhan  dan  kuat  tekan yang tinggi, maka bahan beton banyak dipakai  dalam  baerbagai  konstruksi bangunan,  apabila  bahan  ini  punya keawetan yang lama. Sehingga masyarakat  luas  dalam  membangun rumah  tinggal  telah  banyak  yang menggunakan  bahan  beton,  bahkan sampai rumah tinggal berlantai banyak seperti apartemen, gedung sekolah dan lainnya,  baik  dengan  bahan  tambah seperti  besi  tulangan  maupun  tanpa bahan  penguat  lainnya,  bahkan  beton ini  banyak  digunakan    besi  tulangan yang  ditempatkan  pada  bagian  dalam yang  mengalami  gaya  tarik,  dalam analisa  struktur  beton  bertulang  telah
diperhitungkan  berdasarkan  ukuran dan  struktur  bangunan  dalam  kondisi aman, stabil, kokoh serta tahan lama.
Kontruksi beton bertulang untuk  pembesian  harus  tebungkus rapat  dan  pengaturan  jarak  harus persisi,  untuk  bidang  luar  diberi  beton deking dan mampu memberikan pengamanan pada tulangan. Disisi lain beton  tahan  api  terpaut  dari  batuan (agregat  dan  pasir).angka  muai  beton 0,000010  sampai  0,000013  dan  untuk baja tulangan 0,000012, setiap kenaikan  1º  C    sehingga  perbedaan tegangan  yang timbul dapat diabaikan. Seperti    dari  siaran  Metro  pagi pertengahan  Maret  2015  menjelaskan Gedung  Kosgoro  lantai  18  terbakar hingga  6  jam  api belum  bisa dikendalikan, penyebab kebakaran diperkirakan  ada  konsletting  arus listrik  dilantai  2.  Sehingga  perlu adanya  penelitian  dengan  judul  : Karaterististik baja tulangan pada mutu besi  K  175  tebal  selimut  3  cm  yang terbakar  durasi  yang  berbeda”  besi yang  kami  teliti  adalah  besi  tulangan polos  diameter  (  8,  10,  12  mm)  dan dibakar dengan durasi (0, 2, 4, 6 jam)
Penelitian ini merupakan lanjutan  pengembangan  dari  judul “Kajian  Experimental  Mutu  Beton  K 250 Pada Kondisi Terbakar dan Proses Pembakarannya Pada Suhu Api (>250ºC).  beton  merupakan  material yang tahan api bila terkena panas suhu tinggi  dan  durasi  sampai  6  jam  kuat tekannya  akan  turun  sampai  40%, sehingga bangunan rusak. Era sekarang fasilitas tempat hunian dibuat berlantai  banyak,  adanya  musibah kebakaran  yang  sering  terjadi  baik
rumah tinggal, gedung, gudang, menginfirasikan penelitian untuk mengkaji  kejadian  kebakaran  terhadap perilaku  salah  satu  bahan  bangunan yaitu  baja  tulangan  Ø  8,  10,  12  yang paling  banyak  dipakai  di  bangunan konstruksi.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  seberapa  besar  penurunan kekuatan  struktur  bangunan  yang terjadi, sehingga dapat diberikan
arahan atau rekomendasi bahwa bangunan  konstruksi  gedung  yang terbakar apakah masih aman digunakan atau tidak, berdasarkan pola hubungan  antar  durasi  bakar  terhadap nilai kekuatan tarik baja tulangan polos dan kuat tekan beton.

## Bahan Beton
Yang  dimaksud  dengan  beton  adalah campuran antara semen  Portland  atau semen  hidrolik  yang  lain,  agregat kasar, agregat halus dan  air tanpa atau bahan tambah membentuk massa  yang padat  dan  keras  (SNI  03-2834-1993) Bahan  semen  berfungsi  sebagai  bahan pengikat  dan  agregat  kasar  dan  halus sebagai  bahan  pengisi.  Agregat  kasar dapat dari hasil pemecahan batu secara masinal maupun manual dengan ukuran  Ø  (5-40)  mm,  sedangkan agregat  halus  dapat  dari  pemecahan batu  atau  pasir  alami  dengan  ukuran butiran  antara  Ø  (0,5-5)mm.  Air merupakan  bahat  pelarut  yang  dapat menjadikan  semen  menjadi  fasta,
sehingga fasta
semen akan
membungbus seluruh permukaan butiran  pasir,  agregat,  dan  permukaan besi  tulangan  agar  diperoleh  rekatan yang  kuat.  Air  untuk  pembuatan
adukan  semen  beton  harus  bersih  dari kandungan  mineral  yang  yang  dapat merusak  beton.  Perbandingan  jumlah air  dan  banyaknya  semen  sering disebut factor air semen (fas) besarnya fas  akan  berpengaruh  pada  nilai  Kuat Tekan  Karateristik  Beton    dengan jumlah sampel 20 buah benda uji pada umur  28  hari  dengan  cacat  5%  yang ada (SKSNI- T15-2000).

## Baja Tulangan Polos (BjTP)
Baja  tulangan  adalah  baja  yang berbentuk  batang  yang  dipergunakan untuk  tulangan  beton  dan  memenuhi ketentuan (SNI 03-6861-2-20020).
Berdasarkan  bentuk  baja  tulangan terdiri  dari  baja  tulangan  polos  dan tulangan profil (deform). Baja tulangan polos  merupakan  batang  tulangan dengan  permukaan  yang  polos  dan berbentuk  prismatic,  sedangkan  baja tulangan  deform  atau  dipropilkan  dan sering  disebut  baja  tulangan  deform dengan  sirip  teratur  atau  berulir, sifatnya  tampak  /  visual  baja  tulangan tidak  boleh  mengandung  sepihan- serpihan,  lipatan-lipatan,  retak-retak, bergelombang  maupun  cerna-cerna yang  dalam  atau  tidak  boleh  berkarat sedikit/ringan  permukaan  (SNI  03- 6861-2-2002)

## Beton  Bertulang
Beton  bertulang  adalah  beton  yang mengandung  batang  tulangan  dan direncanakan  berdasarkan  anggapan bahwa  kedua  jenis  bahan  tersebut dapat  berkerja  sama  dalam  memikul gaya-gaya (PBI-1971). Struktur  beton bertulang merupakan bahan paduan/komposit antara beton dan baja
tulangan, bekerja bersama-sama dalam menahan beban. Baja tulangan merupakan bahan beton bertulang yang sangat  penting  dalam  kunstruksi  beton bertulang,  yang  menahan  distribusi gaya tarik/tekan adalah beton dan yang menahan  gaya  tarik  adalah  baja tulangan.  Oleh  karena  itu  konstruksi beton  tanpa  baja  tulangan  tidak  akan memiliki  kekuatan  yang  optimal. Beton  mempunyai  nilai  kuat  tekan yang cukup tinggi, tetapi kuat tariknya rendah  dan  harganya  relative  lebih murah  dari  bahan  baja.  Sedangkan bahan  baja  punya  kuat  tarik  lebih tinggi  tetapi  harga  cukup  mahal  dan perlu teknologi tinggi dalam penangannya. Sehingga hal ini melatar belakangi  pemakaian  bahan  baja  yang kuat  tariknya  tinggi  ditempatkan  pada bagian  komponen  bangunan  dengan beton  yang  terkena  beban  tarik  dan disebut beton bertulang.
Pengaruh Panas pada Beton Bertulang
Material  beton  merupakan  material yang  tahan  panas  disbanding  terhadap bahan  kayu,  baja,  maka  beton  dapat dikatakan  isolator  /pelindung  terhadap baja.  Selain  pelindung  panas  juga sebagai pelindung terhadap air sehingga  baja  tulangan  tidak  mudah korosi.  Pada  material  yang  terbakar rambatan  panas  yang  terjadi  cukup lemah  sehingga  tidak  menyebabkan perubahan yang mendadak pada komponen  struktur  beton  bertulang. Sehingga  perlu  kajian  yang  spesifik untuk  mengevaluasi  tingkat  kerusakan pada  beton  maupun  baja  tulangan akibat  kebakaran  dengan  durasi  yang
lama.  Melalui  beton  yang  terbakar dapat  dijadikan  pengalaman  untuk diambil  manfaat  sebagai  informasi yang berharga untuk panduan pengambil keputusan dimasa
mendatang  (Soemadi  &  munaf,  1988 dalam Trisni, 2006, Pilar Vol 15 No 2) Kerusakan  beton  dapat  terjadi  akibat perbedaan  angka  muai  antara  agregat dan  pasta  semen  yang  mengakibatkan lekatan pada batuan menjadi
berkurang.  Pada  material  pasta  semen akan menyusut (mongering) dan agregat  akan  memuai  menimbulkan retak-retak pada beton yang mengakibatkan kwalitas beton menurun (Trimulyono,2003 dalam Hartono,  2009  Orbith  Vol  5  no  1). Beton  pada  suhu  100ºC,  air  kapiler akan  menguap  dan  pada  suhu  200ºC, air  yang  terserap  dalam  agregat  mulai menguap,
penguapan air
mengakibatkan  penyusutan  pada  pasta semen  dan  beton  pada  suhu  400ºC pasta yang sudah terdurasi akan terurai kembali  sehingga  kekuatan  beton mulai  terganggu  (Paul  N  dan  Antoni, 2007,  Teknologi  Beton,  Andi  Offset, Yogyakarta).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian laboratorium,  sehingga  kegiatannya dilakukan dilaboratorium Bahan Bangunan jurusan teknik sipil
Politeknik  Negeri  Semarang.  Bahan beton  agregrat  kasar  (split)  dan  hahus (pasir)  dari  perdagangan  material sekitar kampus Polines termasuk bahan semen,  baja  tulangan    dan  paling banyak  digunakan  pada  konstruksi rumah tinggal.

## Bahan Beton dan Baja Tulangan
Campuran  beton  dibuat  secara  praktis dengan  perbandingan  volume,  bahan campuran  semen,  pasir  dan  split memakai  perbandingan  1:2:3  dengan air  secukupnya,  tebal  beton  deking  3 cm.  Adukan  beton  dengan  cara manual,  yaitu  perbandingan  campuran sesuai  takaran  kemudian  dicampur dengan  membola-balikan  hingga  rata dan  baru  dicampur  air  sedikit  demi sedikit  hingga  adukan  merata  dan mudah dikerjakan. Agar terarah penelitian ini mengacu bahan:
a. Bahan semen PPC (Gresik)
b.Pasir  dari  Muntilan  (yang  ada dipasaran Semarang) c. Batu pecah sekitar Semarang dan Air yang ada di Polines d.  Ø  baja  tlangan  (8,  10,  12)  mm panjang 60 cm e.  Durasi  bakar  (0,  2,  4,  6)  jam bahan bakar kayu atau arang.

## Prosedur Pelaksanaan Penelitian
Dalam pelaksanaan dilakukan beberapa  tahapan  yaitu:  persiapan sampel, pemcampuran sampel, pembakaran,  pengujian  dan  analisa data.
1. Persiapan sampel
Persiapan bahan, pemeriksaan propetis  beton,  air,  mutu  beton  K 175, Ø baja tulangan,
2. Rancangan campuran beton
Rancangan  beton  K  175,  test  kuat tekan umur beton  3, 7, 14, 28 hari,
perawatan sampel, pembuatan sampel balok beton dan pembakaran  balok  beton  pada umur > 28 hari
3. Tahapan Pembakaran
.  Persiapan  tungku  dan    bahan bakar (kayu/arang)
.  Kode/Notasi  sampel  dan  tempat air pemadam api
.  penyusunan  dan  pembakaran sampel balok beton durasi (0, 2, 4, 6) jam
.  Penempatan  sampel  beton  yang terbakar dan proses pendinginan.
4. Tahapan pengujian dan analisa data a.  Uji  kuat  tekan  dan  tarik  beton pasca bakar dengan durasi (0, 2, 4,
6) jam
b.  Uji  kuat  tarik  baja  tulangan pasca bakar dengan durasi (0, 2, 4, 6) jam

## 5. Analisa Data dan Pelaporan
Gambar 1.  Diagram alir penelitian

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Analisa Data
Dari sampel beton sesua umur rencana dan  dilakukan  pengujian  kuat  tekan pada  umur  3  hari,  7  hari,  14  hari  dan 28  hari,  serta  hasil  pengujian  kuat tekan  dikonvers  terhadap  umur  beton pada  28  hari  semua  memenuhi  sysrat
yaitu > dari K 175. Sedangkan dengan pengujian  kuat  tekan  dengan  hamer Test  pada  usia  beton  lebih  besar  dari 28  hari  diperoleh  nilai  rata-rata  185 kg/cm2  dan  lebih  besar  dari  K  175. Data uji beton baik pemeriksaan  mutu /  kualitas,  maupun  beton  terbakar dengan  durasi  yang  berbeda  disajikan dalam tabel berkut:
1.Mulai 2. Servay alat dan bahan 3. Persiapan dan pengujian awal 4. Mix Desain & pembuatan sampel kubus dan balok beron 6. Pembakaran kubus & balok dengan durasi  berbeda
8. Analisa data & laporan 7. Perawatan & pendinginan sampel 9. Selesai 5. Uji kuat tekan beton
Tabel 1. Data hasil uji Kuat Tekan Rancangan Campuran beton K 175
No Kode Sampel Umur sampel Berat Sampel (gram) Ukuran Sampel (cm) Kuat Tekan (kg/cm2) K. Teksn Estimate (kg/cm2) K. Ttekan rata2 (estimasi) 1 1 3 7650 15x15x15 90,95 221,73 204,55 2 7800 81,61 199,05 3 7700 77,56 189.17 4 7550 82,29 200,71 5 7800 86,96 212,10 2 1 7 7450 15x15x15 129,84 190,94 193,96 2 7600 135,36 199,06 3 7800 132,13 194,30 4 7550 125,06 183,91 5 7800 137,09 201,60 3 1 14 7700 15x15x15 174,47 200,54 214,00 2 7450 18 5,51 224,72 3 7600 188,88 217,10 4 7750 170,71 196,21 5 7550 201,38 231,47 4 1 28 7650 15x15x15 198,72 198,47 199,56 2 7800 205,14 205,14 3 7700 187,10 187,10 4 7750 192,25 192,25 5 7650 214,62 214,62
Tabel 2. Data Uji Hammer Tes Umur Beton 28 Hari
No Umur (hari) Pembacaan Hammer R posisi sudut α = 90ᵒ R Rata- rata Kuat Tekan (kg/cm2) Kuat Tekan rata-rata (kg/cm2) 1 2 3 4 5 1 28 23 21 24 20 25  22,6 185 185,0 2 28 24 22 20 21 24  22,2 182 3 28 23 26 21 24 21  23,0 188
Tabel 3. Data Pengujian  kuat tekan beton umur 28 hari lebih K175 (22 Juli 2015) No   Kode   Berat
Sampel (gram) Ukuran (cm) Kuat Tekan (Kg/Cm2) Kuat Tekan Rata2(Kg/Cm2) Keterangan 1 1 7800 15x15x15 190,7 197,65 Tidak dibakar 2 7750 212,5 3 7800 182,8 4 7750 204,6 2 1 7450 15x15x15 159,4 159,45 Dibakar 2 jam 2 7500 144,7 3 7250 164,1 4 7150 169,6 3 1 7200 15x15x15 141,2 132,33 Dibakar 4 jam 2 7000 129,8 3 7100 127,7 4 7250 130,6 4 1 7000 15x15x15 99,4 93,20 Dibakar 4 jam 2 6950 81,6. 3 7100 102,9 4 6950 88,8 5 1 6850 15x15x15 66,7 64,50 Dibakar 8 jam 2 7200 80,3 3 7050 51,8 4 7100 59,1
0 1 2 3
4 5 6 7
Gambar 1:  Grafik hubungan antara durasi bakar terhadap Nilai Kuat Tekan Beton
250 150 200 100 0 50 o o o o o K u at Te ka n (kg /cm2)
Durasi Bakar (Jam)
Tabel  4. Data uji tarik baja tulangan terbakar dengan durasi berbeda pada tulangan polos diameter 10 mm (nlai rerata)
No  Durasi Bakar Nilai Kuat Tarik % 1 2 3 4 5 0 2 4 6 8 62.19 56,92 51,48 49,02 47,92
Grafik 1. Hubungan Nilai kuat tarik terhadap durasi bakar diameter 10 mm
Dari  grafik    hubungan  kuat  tarik terhadap durasi bakar gambar 1 dengan selimut beton 3 cm diperoleh persamaan  y  =  -2.4995x  +  62.838
dengan R² = 0.7286. Besarnya penurunan  kuat  tarik  dalam  persen adalah : No  Durasi Bakar Besar kuat tarik (kg/mm 2 ) Besarnya penurunan (%) Keterangan
1 2 3 4 5 0 2 4 6 8 62,19 56,92 51,48 49,02 47,92 0 8,47 17,22 21,18 22,95 Dari kondisi awal Tabel 5.  Data  uji  tarik  baja  tulangan  terbakar  dengan  durasi  berbeda  pada  tulangan polos diameter 12 mm (nlai rerata) No  Durasi Bakar Nilai Kuat Tarik % 1 2 3 4 5 0 2 4 6 8 62,40 55,82 - 54,78 53,23
Grafik 2. Hubungan Nilai kuat tarik terhadap durasi bakar diameter 12 mm
Dari  grafik    hubungan  kuat  tarik terhadap durasi bakar gambar 2 dengan
selimut beton 3 cm diperoleh persamaan  y  -0.969x +  60.434 dengan
y = -0.969x + 60.434 R² = 0.7679 50 55 60 65 0 5 10 Nilai k u at tar ik (kg/ m m 2 ) Durasi Bakar (jam) y = -1.822x + 60.79 R² = 0.9313 0 20 40 60 80 0 5 10 N ilai ku at t ar ik (kg/ m m 2 ) Durasi Bakar (jam)
R²  =  0.76796.  Besarnya  penurunan
kuat tarik dalam persen adalah :
No  Durasi Bakar Besar kuat tarik (kg/mm 2 ) Besarnya penurunan (%) Keterangan 1 2 3 4 5 0 2 4 6 8 62,45 55,82 - 54,78 53,23 0 10,62 - 12,28 14,76 Dari kondisi awal Tabel 6.  Data  uji  tarik  baja  tulangan  terbakar  dengan  durasi  berbeda  pada  tulangan polos diameter 16 mm (nlai rerata) No  Durasi Bakar Nilai Kuat Tarik % 1 2 3 4 5 0 2 4 6 8 68,84 51,06 50,46 48,93 44,91
Grafik 3. Hubungan Nilai kuat tarik terhadap durasi bakar diameter 16 mm
Dari  grafik    hubungan  kuat  tarik terhadap durasi bakar gambar 3 dengan selimut beton 3 cm diperoleh
persamaan  y  =  -2.4995x  +  62.838
dengan R² = 0.7286. Besarnya penurunan  kuat  tarik  dalam  persen adalah : No  Durasi Bakar Besar kuat tarik (kg/mm 2 ) Besarnya penurunan (%)
Keterangan
1 2 3 4 5
0 2 4 6 8 68,84 51,06 50,46 48,93 44,91 0 25,83 26,70 28,92 34,76 Dari kondisi awal
Rangkuman penurunan kuat tarik baja tulangan terbakar dengan selimut 3 cm
y = -2.4995x + 62.838 R² = 0.7286 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 2 4 6 8 10 Nila i k u a t ta rik (k g /m m 2 )
Durasi Bakar (jam)
No Durasi Bakar Besar penurunan (%) Rata-rata penurunan (%) 10 mm 12 mm 16 mm 1 2 3 4 5 0 2 4 6 8 0 8,47 17,22 21,18 22,95 0 10,62 - 12,28 14,76 0 25,83 26,70 28,92 34,76 0 14,97 21,96 20,79 24,16 Rata-rata 20,47

## SIMPULAN
Dari  pembahasan  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  struktur  beton bertulang dengan selimut beton tebal 3 cm jika terbakar dengan panas bara api akan  mengalami  penurunan  kekuatan pada  mutu  beton  K  175  jika  terbakar hingga  4  jam  lebih  akan  kehilangan kuat tekan sampai 52% dan kehilangan nilai  kuat  tarik  pada  baja  tulangan sampai  22%.  Pengakajian  ini  pada kondisi pasca bakar (benda uji kondisi dingin).  Pada  durasi  bakar  sampai  8 jam  maka  kuat  tekan  beton  K 175 , hilangnya  kekuatan  sebesar  67  %  dan kehilangan  nilai  kuat  tarik  baja tulangan  sebesar  24,16  %  (benda  uji kondisi  dingin  atau  pasca  bakar pengujiannya).

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih  kami  ucapkan  kepada Direktur  Politeknik  Negeri  Semarang yang  telah  memberikan  kesempatan dalam  penelitian  ini  sehingga  dapat terlaksana  dengan  baik  melalui  Daftar Isian  Penggunaan  Anggaran  Kegiatan
Bantuan  Penelitian  Swadana-PNBP Dosen Politeknik Negeri Semarang TA 2015.

## DAFTAR PUSTAKA
NSPM,  Kumpraswil  ,2002,  Metode Spesifikasi  dan  Tata  Cara Bagian  3,  Beton    Semen,
Perkerasan Beton Semen, Jakarata  : Balitbang  Dept Kimpraswil PBBI-1971-NI-2, Yayasan Dana Normalisasi Indonesia Dept PU Priyo  sulistyo,  2001,  Evaluasi  Mutu Balok  Beton  Bertulang  Pasca Kebakaran,  Proseding Seminar Nasional “Mekanika dan Teknologi Bahan”, Yogyakarta,  Naviri SK  SNI-S-04.  1989  F,  Spesifikasi
Bahan  Bngunan  Bagian  A,
Bandung, Yayasan LPMB
Tri M, 2003, Teknologi Beton, Jakarta
FT Unifersitas Negeri Jakarta
Tjokrodimulyo,
1996, Teknologi Beton Yogyakarta , Naviri